TCVN3133:1979

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3133:1979 về Bảo quản gỗ - Phương pháp ngâm thường bằng thuốc LN2 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 3133 – 79 BẢO QUẢN GỖ PHƯƠNG PHÁP NGÂM THƯỜNG LN2 Wood prasewation The open-lank method with preservative LN2 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp ngâm thường để bảo quản gỗ xẻ dùng trong xây dựng. Gỗ xẻ được bảo quản bằng thuốc LN2 có tác dụng phòng trừ côn trùng và nấm hại gỗ. 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Trước khi tẩm, phân gỗ thành nhóm để tẩm, trung bình khó tẩm theo danh sách ở phụ lục 2. 1.2. Gặp loại gỗ chưa có trong phụ lục 1, tạm thời sắp xếp loại gỗ đó vào nhóm theo phụ lục 3. 1.3. Trước khi tẩm, cần kiểm tra ẩm độ gỗ theo TCVN 358 – 75. Ẩm độ gỗ thích hợp nhất khi tẩm là 35 ± 5%. 1.4. Thời gian ngâm đối với các loại gỗ của nhóm dễ ngâm là 48 giờ, nhóm trung bình 72 giờ, nhóm khó tẩm 96 giờ đến 120 giờ. 1.5. Gỗ tẩm xong cần để dưới mái che từ bốn đến sáu tuần mới đưa vào sử dụng. 1.6. Gỗ đã được tẩm, nếu cắt, đục, phải tẩm bổ sung. 1.7. Từng mẻ tẩm xong, phải tiến hành kiểm tra sức thấm thuốc, kết quả kiểm tra ghi vào lý lịch gỗ giao cho khách hàng theo phụ lục 1. 2. ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ 2.1. Các loại nấm chủ yếu: - Coniophora cerbella Duby - Merilius lacrimaus - Poria vapoparia - Schizophyllum commune - Auriculario politricha 2.2. Các loại côn trùng chủ yếu: Mối gỗ ẩm (Coptotermes formosanus Shiraki) Mối gỗ khô (Cryplotermes domesticus Haviland) Mọt cám nâu (Lyclus brunneus Stephens) Xén tóc gỗ khô (Stromatium longicorne Newman) 3. DỤNG CỤ VÀ THUỐC BẢO QUẢN 3.1. Dụng cụ. 3.1.1. Bể tẩm, và kích thước phù hợp với chiều dài và sản lượng gỗ tẩm. Dung tích bể bằng 10/7 khối lượng gỗ của một mẻ tẩm. Có thể lắng cặn và thau rửa bể. 3.1.2. Bơm, công suất phù hợp với lượng dung dịch thuốc sử dụng. 3.1.3. Hệ thống chèn gỗ lắp liền với bể. 3.1.4. Bể pha thuốc, có thể lắng cặn và thau rửa. 3.1.5. Hệ thống bốc và di chuyển gỗ (pa lăng, cầu chạy, đường goòng, mâm quay, gòng đẩy) có công suất thích hợp. 3.1.6. Hệ thống khuấy thuốc. 3.1.7. Bộ phận hóa nghiệm để xác định ẩm độ gỗ và độ sâu thấm thuốc. 3.2. Thuốc bảo quản 3.2.1. LN2 3.2.2. Pha thuốc thành dung dịch có nồng độ 4%, dùng nước máy, có thể dùng nước sông, hồ nhưng phải lắng cặn. Không dùng nước mặn, nước lợ, nước thải công nghiệp. 3.2.3. Lượng thuốc bột sử dụng: 4 kg cho mỗi mét khối gỗ xẻ các cỡ. 4. PHƯƠNG PHÁP TẨM 4.1. Xếp gỗ thành từng bó, khối lượng phù hợp với sức tải của pa lăng và với kích thước của bể tẩm. 4.2. Dùng dây xích, hoặc dây cáp quàng qua bỏ gỗ móc vào pa lăng, đưa xuống bể tẩm, xích hay cáp để lại trong bể để dùng đến khi với gỗ. 4.3. Chất gỗ vào bể tẩm, nhiều nhất cách mặt bể 30 cm. Lắp bộ phận chèn, chống gỗ nổi. 4.4. Xả dung dịch thuốc vào bể tẩm, thuốc phải ngập trên gỗ 20 cm. 4.5. Tẩm đủ thời gian quy định, bơm thuốc trở về bể phải vớt gỗ lên, tiến hành làm vệ sinh bể tẩm. 5. PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG Theo QPVN 16 – 79. PHỤ LỤC I KIỂM TRA ĐỘ SÂU THẤM THUỐC VÀO GỖ ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ. 1. Phương pháp Cắt một mẩu gỗ cách đầu ít nhất 0,50 m, dùng chổi lông quét hỗn hợp hóa chất chỉ thị lên mặt cắt, chỗ có thuốc, hỗn hợp chỉ thị sẽ biến từ mầu nâu đỏ sang màu vàng. Rửa sạch chổi khi thử sang mẫu khác. 2. Hóa chất chỉ thị Hỗn hợp ZA gồm hai dung dịch Dung dịch Z Zirkonium oxy chlorure 1,0 g Acide chlohydric 25 % 47,0 ml Nước cất 70,0 ml Dung dịch A Alirazin 3 – sunfonat 1,0 g Nước cất 119,0 ml Bình thường hai loại dung dịch Z và A để riêng, khi sử dụng mới pha lẫn, thể tích bằng nhau, hỗn hợp chỉ có tác dụng trong vòng 20 phút. 3. Số mẫu kiểm tra Số gỗ 1 ÷ 10 tấm hoặc thanh tiến hành kiểm tra 1 mẫu 11 ÷ 100 5 101 ÷ 1000 20 Trên 1000 30 4. Kết quả kiểm tra ghi vào lý lịch gỗ PHỤ LỤC 2 BẢNG PHÂN NHÓM TẠM THỜI Nhóm gỗ dễ tẩm 1. Be bét Mallotus cochinchinensis Lour 2. Bồ kết Gledilschia sinensis 3. Cà lồ Caryodaphnopsis lonkinensis 4. Chò chỉ Parashorea stellala 5. Chò nâu Dipterocarpus tonkinensis 6. Chạ sắn Chưa xác định 7. Côm Eleocarpus dubius 8. Chay Ch. x. đ 9. Đái bò Ch. x. đ 10. Dè nhớt Machilus sp. 11. Đồng đen Machilus sp. 12. Giẻ đen Castanopsis sp 13. Gội tẻ Dysoxylum sp. 14. Gù hương Linnamomum balansac 15. Gáo Adina polycephala 16. Hân Ch. x. đ 17. Kẻ lụa Earkhamia sp. 18. Lôm côm tầng Eleocarpus sp. 19. Máu đỉa Pithecolobium acuminatum 20. Mạ nòi Vilev sp. 21. Mít mật Arlocarpus integrifolia 22. Muồng cánh dán Ch. x. đ 23. Nang Ch. x. đ 24. Ngát Gironniera subequalis 25. Ràng ràng Crmosia pinnala Drake 26. Ràng ràng mít O. balansea 27. Re hương Cinnamomum sp. 28. Lau sau Liquidan bar formosana 29. Sến vàng Bissia sp. 30. Sồi đá Lithocarpus sp. 31. Sung đen Ficus sp. 32. Trám hồng Canarium sp. 33. Trám trắng C. album 34. Trứng Eurya sp. 35. Vạng Endospermum sinensis 36. Vẩy ốc Ealbergia sp. Nhóm gỗ trung bình 37. Bộp Ficus sp. 38. Choại Ch. x. đ 39. Chẹo trắng Enghelhardtia sp. 40. Còng sữa Callophyllum sp. 41. Gạo Gossampinus malabarica 42. Gáo trắng Sareocephalus cordatus 43. Giăng Romdia sp. 44. Giẻ đỏ Quercus wallichiana 45. Giẻ mỡ gà Passania echidnocarpus 46. Giẻ trắng Quercus poilanei II – C 47. Giẻ xanh Castanopsis sp. 48. Giẻ chua Castanopsis sp. 49. Giẻ bộp Castanopsis sp. 50. Gội nếp Aglaia sp. 51. Gội trắng Aglaia sp. 52. Hà nu Ixnenthes cochinchinensis 53. Hà nu đỏ Ixonanthes sp. 54. Hoa Cordia sp. 55. Hoa kè Cordia sp. 56. Kháo đá Machilus sp. 57. Kháo luầy Machilus sp. 58. Khét Toona microcarpa 59. Khía ngần Chxđ. 60. Mạ sưa Chxđ. 61. Máu chó lá nhỏ Knema corticosa Lour 62. Muỗm Mangifera sp. 63. Mý Lysidice rhodostegin Hance 64. Mỹ đông Lysidice sp. 65. Nhè Machilus sp. 66. Quao rừng Polidendron rheedii 67. Ràng ràng hom Ormosia sp 68. Rẻ vàng Machilus sp. 69. Rẻ vàng nổi Machilus sp. 70. Ruốc cá Chxđ. 71. Sấu Draconlomelum duperraenum 72. Sồi phẳng Passania cereoripo 73. Sồi câu Castanopsis sp. 74. Sơn trời Chxđ 75. Sứm đen Chxđ 76. Sữa tía Alstonia sp. 77. Thông nàng Podocarpus imbricatus 78. Tò thọ Chxđ. 79. Tràm vối Chxđ. 80. Tràm đỏ Engenia sp. 81. Trám cạnh Canarium sp. 82. Vải guốc Nephelium sp. 83. Vải thiều N. bassacense 84. Vàng kiêng Nauchea purpurae 85. Vắt vanh Chxđ. 86. Vắm Chxđ. 87. Xoan đào Pygeum arboreum 88. Xoan nhừ Spondias mangiferae 89. Xoan ta Melia azedarach Nhóm gỗ khó tẩm 90. Bồ quân Flacourtia cataphracta 91. Bồ hòn Sapindus mukorossi 92. Bứa Garcinia loureiri 93. Dung giấy Symplocos laurina 94. Dung sạn Symplocos sp. 95. Dung đen Symplocos sp. 96. Dung hồng Symplocos sp. 97. Đọ ngọn Cratoxylon prunifolium 98. Dưa Chxđ. 99. Ga ga Chxđ. 100. Giẻ thơm Quercus sp. 101. Hồng mang lá to Pterospermum diversifolium 102. Hồng mang lá nhỏ Pterospermum sp. 103. Kháo vàng Machilus bonni 104. Kháo vàng rẻ Chxđ. 105. Lành ngạnh Cratoxylon formosanum 106. Mạy chủ quang Chxđ. 107. Mỡ đo Chxđ. 108. Re gừng Cinnamomum sp. 109. Sồi gai Passaniasp. 110. Sồi trắng Clausena sp. 111. Táu muối Vatica fleuryana 112. Thầng đâng Chxđ. 113. Trâm ổi Engeania sp. 114. Vắt xanh Chxđ. 115. Vối Schima sp. 116. Vối thuốc S. superba PHỤ LỤC 3 PHƯƠNG PHÁP XẾP MỘT LOẠI GỖ VÀO NHÓM Khi gặp một loại gỗ chưa có tên trong nhóm, dùng 10 mẫu gỗ kích thước 5X5X10 cm, bịt hai đầu bằng paraffin ngâm vào dung dịch LN2 4% thành 2 nhóm mẫu. Nhóm thứ nhất ngâm trong thời gian 48 giờ, vớt lên, để ráo, cắt làm hai, thử độ sâu thấm thuốc bằng dung dịch ZA. Nhóm thứ hai, ngâm trong thời gian 72 giờ, tiến hành thử tương tự như nhóm trên. Kết quả, loại gỗ ngâm 48 giờ, độ sâu thấm thuốc trung bình đạt được 4 mm, xếp vào nhóm dễ tẩm. Nếu loại gỗ ngâm 72 giờ, độ sâu thấm thuốc trung bình đạt được 4 mm sẽ xếp vào nhóm trung bình; độ sâu thấm thuốc dưới 4 mm xếp vào nhóm khó tẩm. PHỤ LỤC 4 Thời gian hong gỗ để có độ thích hợp: Mùa khô 15 đến 20 ngày, Mùa mưa 20 đến 25 ngày. Ứng dụng trong điều kiện không có dụng cụ kiểm tra ẩm độ gỗ.